-200- 



Mineralogie. 



2. daß mit dem Wiederersclieinen des Magnetismus kleine Volumen- 

 änderungen verknüpft sind, 



3, aus der Übereinstimmung der Änderung der inneren Struktur 

 und der magnetischen Eigenschaften, wenn der Nickelgehalt der Legie- 

 rungen die Grenze 27 überschreitet. 



In Meteoreisen ist das Zustandekommen der Widmanstättenschen 

 Figuren vom Nickelgehalt abhängig. Man hat sie nur in solchen Eisen- 

 nickellegierungen — bei künstlichen sind sie bisher noch nicht erhalten 

 worden — , beobachtet, deren Nickelgehalt sich innerhalb der Grenzen von 

 6 — 15^/o bewegt. Eisen mit einem Nickelgehalt kleiner als 6 — 7°/^ sind 

 homogen. Steigt der Nickelgehalt nur wenig über 7 , so stellt sich 

 eine grobe oktaedrische Struktur ein, die Taeuitlamellen sind dünn, mit 

 steigendem Nickelgehalt wird die Struktur feiner. Die obere Grenze für 

 das Auftreten der Widmanstättenschen Figuren ist noch sicher festzu- 

 stellen. 



Von besonderem Interesse ist das San Christobaleisen mit 26,5°/oNi, 

 weil es der Zusammensetzung des aus der thermomagnetischen Analyse 

 erschlossenen Eutektikums sehr nahe kommt. In der Tat ähnelt seine 

 Struktur außerordentlich der des Lamellenperlit , des Eisenkohleustoff- 

 Eutektikums. 



Das wichtigste Ergebnis der Arbeit ist, daß der Taenit 

 selbst nicht homogen ist, sondern als eutektische Mischung 

 aufzufassen ist zwischen einer nickelarmen Komponente, 

 Kamazit, und einer nickelreichen mit einem Nickelgehalt 

 bis zu 40 '^/o, analog dem Perlit des Gußstahls, der eine eutektische 

 Mischung von Ferrit und Cementit darstellt. 



Für diese Auffassung des Taenits sprechen: 



1, Taenit erweist sich bei starker Vergrößerung als nicht homogen. 



2. Die chemische Zusammensetzung schwankt zwar in sehr weiten 

 Grenzen 18,56 — 48,43. Es erklärt sich das aus der Schwierigkeit, die 

 Substanz zu isolieren. Mechanisch anhaftender Kamazit wird die Nickel- 

 bestimmung zu klein ausfallen lassen. Eine zu lange Einwirkung des 

 Lösungsmittels wird bei der Trennung auf chemischem Wege wegen der 

 eutektischen Natur des Taenit seinen Kamazitgehalt herausziehen, die 

 Nickelbestimmung wird infolgedessen zu hoch ausfallen. In den Fällen, 

 wo eine mechanische Isolierung gelang, ist die Zusammensetzung konstant 

 und schwankt um 27°/o, so in Magura 28,41 ^/q, Cosby Creek 27 Cran- 

 bourne 29,74 »/o. 



Der dritte Bestandteil, Plessit, der vielfach als Eutektikum gedeutet 

 wurde, unterscheidet sich vor allem durch die Art seines Vorkommens. 

 Er kann ganz fehlen. Zuverlässige Analysen existieren wegen der 

 Schwierigkeit der Isolierung nicht. Auf seine Deutung wird in dieser 

 Arbeit nicht näher eingegangen. 



Abschnitt VI sucht das magnetische Verhalten der Eiseunickel- 

 legierungen zu erklären. Ausgehend von der MiERs'schen Theorie der 

 Kristallisationsvorgänge in übersättigten Lösungen wird gezeigt, daß 



